182 - JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
14. 
Umänderung der Structur des Roheisens durch Temperaturwechsel. 
Karsten hat bemerkt 1): es sei höchst merkwürdig, dass das Härten 
bei dem Roheisen den entgegengesetzten Einfluss auf das specifische Gewicht 
zu haben scheine, wie bei dem Stahl, denn man könne die Umwandlung des 
weichen grauen, in das harte weisse Roheisen, ein Härten nennen, wobei 
dasselbe bedeutend an specifischem Gewichte zunimmt. Das Härten des Stahls 
unterscheide sich freilich von dem des Roheisens dadurch, dass letzteres vor- 
her wieder in den flüssigen Zustand versetzt werden muss, welches bei dem 
Härten des Stahls nicht geschieht. Weisses Roheisen erhält nehmlich durch 
Schmelzen und möglichst verzögertes Erstarren, eine graue Farbe, wobei so- 
wohl die Härte als auch das specifische Gewicht sich vermindert. Graues 
Roheisen wird dagegen durch Umschmelzen und möglichst beschleunigtes Er- 
starren, weiss, und erlangt dadurch nicht allein eine grössere Härte, sondern 
auch ein höheres eigenthümliches Gewicht. 
Bereits zu Anfange des Jahres 1805 wurden von meinem unvergessli- 
. chen Freunde, dem verstorbenen Oberfactor Frankenfeld und mir auf der 
Steinrenner Eisenhütte am Harz, wo Rotheisensteine mit Holzkohlen verschmol- 
zen werden, Versuche mit dem Ablóschen des Roheisens in Wasser ange- 
stellt, um den Einfluss desselben auf die Eigenschaften des Eisens und sein 
Verhalten bei dem Verfrischen, kennen zu lernen. Es wurde zu den Versu- 
chen ziemlich gahres, graues Rohe genommen, welches nach dem Erstar- 
ren im Heerde, aber im noch glühenden Zustande, in kaltem Wasser ab- 
gelöscht, ein feineres Korn, eine lichtere graue Farbe, und etwas grössere 
Härte annahm. Neuerlich habe ich nun die von diesen Versuchen in meiner 
metallurgischen Sammlung aufbewahrten Stücke benutzt, um das specifische 
Gewicht des auf gewöhnliche Weise im Heerde erkalteten und des abgelösch- 
ten Roheisens zu untersuchen. Das eigenthümliche Gewicht des ersteren 
wurde 7,1237, und das des letzteren 7,0560 gefunden. Die Differenz beträgt 
mithin 0,0677, und fällt zwischen die bei der mit dem Sollinger schweissba- 
ren und unschweissbaren Gussstahl von mir angestellten Untersuchung gefun- 
1) A. a. 0.1. S. 193. 
